44 von Höhnel: 



Der Faden ist nun um 0,035 pCt. länger als ursprünglich. Das 

 eigenthümliche Verhalten des neuseeländischen Flachses wird verständ- 

 lich, wenn man annimmt, dass er bei einem bestimmten, ziemlich 

 grossen Wassergehalt am längsten ist. Ich schätze diesen Wasser- 

 gehalt auf 20 bis 30 pCt. Die Faser wird sich dann bei Zu- oder 

 Abnahme des Wassergehaltes verkürzen müssen. Dabei muss ange- 

 nommen werden, dass beim Eintauchen eines F?dens in Wasser oder 

 beim raschen Trocknen die Zu- resp. Abfuhr des Wassers so schnell 

 von Statten geht, dass diese grösste Länge gar nicht zur Geltung kommt. 

 Hingegen ist es sicher, dass beim langsamen Trocknen von gut im- 

 bibirten Fäden zuerst eine Verlängerung und dann eine Verkürzung 

 eintritt. Es wurde dieses öfter und auch bei anderen Fasern constatirt. 

 Auch habe ich öfter bemerkt, dass beim Trocknen, wenn dies nicht 

 allzu rasch stattfand, anfänglich keine Längenveränderung der Faser 

 oder ein Hin- und Herschwanken der fixirten Stelle eintrat und erst 

 bei der fortschreitenden Trocknung ein Kürzerwerden. 



Die Trocknung findet nicht an allen Stellen mit der gleichen 

 Schnelligkeit statt, und mag oft an einer Stelle ein Kürzerwerden ein- 

 treten, während an anderen Stellen Verlängerung stattfindet. Hiermit 

 erklärt sich das Hin- und Herschwanken. Man darf aber nicht glauben, 

 dass durch das Gesagte das ganze Verhalten bis ins Detail erklärt 

 werden kann; denn die Faser erleidet beim öfteren Nassmachen und 

 Wiedertrocknen, ferner besonders durch das scharfe Trocknen mit dem 

 heissen Drahte fortwährende Veränderungen. Durch scharfes Trocknen 

 wird die Quellungsfähigkeit eine geringere. Auch die fortgesetzte, 

 wenn auch nur geringe Spannung übt einen Einfluss auf die Beschaffen- 

 heit und das weitere Verhalten der Faser aus. 



Mit Bezug auf Späteres sei hier ausdrücklich bemerkt, dass die 

 sehr schwache Drehung der PAormmm-Faser mit der Verkürzung im 

 Wasser nichts zu thun hat. 



Manilahanffaser. 



Von Musa textilis. Lufttrockenes Faserbündel. 



1. In Wasser, Verlängerung .... 0,100 pCt. 



2. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,110 „ 



3. In Wasser, Verlängerung. . . . 0,090 „ 



4. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,075 „ 



5. Stark angehaucht, Verlängerung . 0,100 „ 



6. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,080 „ 



7. In Wasser, Verlängerung . . . 0,110 „ 



8. Lufttrocken, Verkürzung .... 0,125 „ 



9. In Wasser, Verlängerung . . . 0,090 „ u. s. w. 



Im lufttrockenen Zustande No. 8 war die Faser (bis auf die durch 

 die Spannung verursachte Verlängerung von 0,010 pCt.) so lang wie 

 ursprünglich. 



